93 



Grade aufhebt. Dadurch dürfte auch zum Theil die bekannte Erfahrung zu er- 

 klären sein, dass es für die Qualität sowohl des Guss- als des Stabeisens gün- 

 stig ist, wenn als Material für ihre Erzeugung Erze verschiedener Art verwendet 

 werden. — Darauf stellte J. weitere Versuche an, um zu ermitteln, in welcher 

 Weise der Phosphor die besagte Wirkung ausübt, aus denen hervorgeht, dass 

 die Gegenwart des Phosphors entschieden auf die Austreibung von Schwefel hin- 

 zuwirken scheint. Flüchtiger Schwefelphosphor scheint sich hierbei jedoch nicht 

 zu bilden. Die VVirkung des Phosphors scheint hier eine indirecte zu sein, in 

 dem er, sich mit dem Eisen verbindend, Kohlenstoff frei macht und dieser 

 dann mit dem Schwefel Schwefelkohlenstoff bildet. Hieraus erklärt sich auch 

 zum Theil die Erscheinung, dass man aus phosphorreichen Erzen im Hohofen 

 so leicht weisses Roheisen erhält, selbst bei hitzigem Gange und wenn die 

 Schlacken eine vollständige Reduclion andeuten. Neben der Leichtscbmelzhar- 

 keit, welche der Phosphor der Beschickung ertheilt und die früher als alleiniger 

 Grund angesehen wurde, liegt dies auch in der Verringerung des Kohlenstoffge- 

 haltes durch den Phosphor. Nach Karsten behält das Phosphorhaltige Eisen 

 besser die Hitze, kommt schneller ins Weissglühen und vertheilt die Wärme 

 gleichmassig in seiner ganzen Masse, während das schwefelhaltige, also roth- 

 brüchige Eisen rasch und wenig gleichraässig erkaltet. Eine geschmiedete Eisen- 

 stange in diesem Zustande ist nicht homogen und bricht sehr leicht. Die Ge- 

 genwart des Phosphors in der Beschickung des Hohofens kann daher in gevi'is- 

 sen Fällen günstig wirken. Der höchste Phosphorgehalt in gutem Schmiedeeisen 

 beträgt nach Karsten 0,3 pCt. ; wird dieser überschritten , so verliert das Ei- 

 sen seine Zähigkeit in der Kälte und widersteht nicht mehr dem Schlage. Man 

 muss daher den Phosphorgehalt der Beschickung zuvor durch Analysen feststel- 

 len. — Der Gang des Ofens bei einer Beschickung, die gleiche Theile Thoa 

 und kohlensauren Kalk enthält, ist am besten, um den Uebergang des Phos- 

 phors in das Roheisen zu befördern , ohne jedoch dessen Qualität zu beein- 

 trächtigen. Die dabei entstehende Schlacke , in welcher das Verhältniss zwi- 

 schen dem Säurestoffgehalte der Basen und dem der Kieselsäure nahe zu := 7 : 10 

 ist , ist nicht zu kieselig und kann folglich nicht durch Begünstigung der Re- 

 duclion von Silicium nachtheilig auf das Product wirken , ist aber andererseits 

 auch nicht zu reichen Basen , wodurch die Rednction des Phosphors und der 

 Uebergang derselben in das Roheisen verhindert werden könnte. — Stengel 

 gibt an (Ann. des mines [3] T. X.), dass ein Gehalt an Kupfer hauptsächlich 

 die Ursache von Rothbrüchigkeit des Eisens sei. J. bemerkt hierzu , das Kup- 

 fer zwar diese Eigenschaft enthielte , aber in Wirklichkeit jedoch so selten da- 

 rin vorkomme , als dass man nicht in den meisten Fällen die Rothbrüchigkeit 

 entschieden einem Schwefelgehalte zuschreiben soll. {Ann. des mines [5] 

 VI. 149) 



Leon Pean hat eine in Wasser lösliche Modification des 

 Eisenoxydes entdeckt, die man erhält, wenn man eine Lösung des essig- 

 sauren Eisenoxydes längere Zeit einer Temperatur von 100" C aussetzte. Die 

 Essigsäure entweicht und die Flüssigkeit wird opalisirend und ziegelroth. Im 

 reflectirten Licht erscheint sie trübe, aber im durchgehenden klar; es bildet sich 

 in ihr selbst nach langer Zeit kein Niederschlag. Man kann die filtrirte Lösung 

 frieren und wieder auflhauen lassen , ohne dass sich ihr Ansehen verändert. 

 Säuren und die meisten Salze schlagen das Eisenoxyd aus der Lösung nieder; 

 dasselbe ist aber nachdem der fremde Körper durch Auswaschen wieder entfernt 

 ist, in Wasser löslich. {Journ. chim. et pharmac. Mai ^.364.) 



Davarne, über die Mengen von Kochsalz und Silber, wel- 

 che bei der Anfertigung der positiven photographischen Bil- 

 der auf Papier gebraucht werden. — Zu solchen Bildern präparirt 

 man das Papier bekanntlich mit einer Kochsalzlösung, dann mit einer Lösung 

 von salpetersaurem Silberoxyd und nach der Exposition vollendet man das Bild 

 durch Fixiren mittelst eines Bades von unterschwefligsaurem Natron. — Ein 

 Blatt Papier von 0,44 Meter Breite uud 0,57 Meter Länge , wie es gewöhnlich 

 im Handel vorkommt nimmt nahe zu 5,2 Kubikcentimeter Kochsalzlösung auf. 



